TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
I형 그루브용접 (1)

맞대기이음 (B)

백가우징

(B-L1-S 제외)

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트

간격

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-L1b

최대 6

-

=

+2, -0

+2, -3

모든자세

-

a, c, h

GMAW

FCAW

B-L1b-GF

최대 10

-

=0 to 3

+2, -0

+2, -3

모든자세

보호가스

불필요

c, h

SAW

B-L1-S

최대 10

-

=0

±0

+2, -0

F

-

e, h

SAW

B-L1a-S

최대 16

-

=0

±0

+2, -0

F

-

c, h
V형 그루브용접 (2)

모서리이음 (C)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

C-U2

=0 to 3

=0 to 3

=60°

+2, -0

+2, -0

+10°, -0°

+2, -3

제한없음

+10°, -5°

모든자세

-

a, c, k

GMAW

FCAW

C-U2-GF

=0 to 3

=0 to 3

=60°

+2, -0

+2, -0

+10°, -0°

+2, -3

제한없음

+10°, -5°

모든자세

보호가스

불필요

c, k

SAW

C-U2b-S

최소 25

=0

=최대 6

=60°

±0

+6, -0

+10°, -0°

+2, -0

±2

+10°, -5°

F

-

c, k
양면 V형 그루브용접 (3)

맞대기이음 (C)

백가우징

B-U3c-S 경우에만 적용

S

Over

to

35

50

60

60

80

45

80

90

55

90

100

60

100

120

70

120

140

80

140

160

95

＞160 또는 ≤50 경우

=2/3(-6)

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-U3b

-

=0 to 3

=0 to 3

==60°

+2, -0

+2, -0

+10°, -0°

+2, -3

제한없음

+10°, -5°

모든자세

-

a,c,f,h

GMAW

FCAW

B-U3-GF

모든자세

보호가스

불필요

c, f, h

SAW

B-U3c-S

-

=0

=최소 6

==60°

+2, -0

+6, -0

+10, -0°

+2, -0

+6, -0

+10°, -5°

F

-

c, f, h

은 이 표의 우측 상단 참조

=-(+)
V형 그루브용접 (2)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+2, -0

=+6, -2

=+10°, -0°

=+10°, -5°

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

SMAW

C-U2a

=6

=45°

모든자세

-

a, k

=10

=30°

F, V, OH

-

a, k

=12

=20°

F, V, OH

-

a, k

GMAW

FCAW

C-U2a-GF

=5

=30°

F, V, OH

보호가스 필요

k

=10

=30°

F, V, OH

보호가스 불필요

k

=6

=45°

F, V, OH

보호가스 불필요

k

SAW

C-L2a-S

최대 50

=6

=30°

F

-

k

SAW

C-U2-S

=16

=20°

F

-

k
V형 그루브용접 (2)

맞대기이음 (B)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-U2

-

=0 to 3

=0 to 3

=60°

+2,-0

+2,-0

+10°,-0°

+2, -3

제한없음

+10°,-5°

모든자세

-

a, c, h

GMAW

FCAW

B-U2-GF

-

=0 to 3

=0 to 3

=60°

+2,-0

+2,-0

+10°,-0°

+2, -3

제한없음

+10°,-5°

모든자세

보호가스

불필요

c, h

SAW

B-L2c-S

Over 12

to 25

-

=0

=최소 6

=60°

=±0

=+6, -0

=+10°, -0°

+2,-0

제한없음

+10°,-5°

F

-

c, h

Over 25

to 38

-

=0

=최소 10

=60°

Over 38

to 50

-

=0

=최소 12

=60°
I형 그루브 용접 (1)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트

간격

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

TC-L1b

최대 6

=

+2, -0

+2, -3

모든자세

-

a, c

GMAW

FCAW

TC-L1-GF

최대 10

=0~3

+2, -0

+2, -3

모든자세

보호가스

불필요

c

SAW

TC-L1-S

최대 10

=0

±0

+2, -0

F

-

c
V형 그루브용접 (2)

맞대기이음 (B)

허용치

설계 시

조립 시

=+2, -0

=+6, -2

=+10°, -0°

=+10°, -5°

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

SMAW

B-U2a

-

=6

=45°

모든자세

-

a, h

=10

=30°

F, V, OH

-

a, h

=12

=20°

F, V, OH

-

a, h

GMAW

FCAW

B-U2a-GF

-

=5

=30°

F, V, OH

보호가스 필요

h

=10

=30°

F, V, OH

보호가스 불필요

h

=6

=45°

F, V, OH

보호가스 불필요

h

SAW

B-L2a-S

최대 50

-

=6

=30°

F

-

h

SAW

B-U2-S

-

=16

=20°

F

-

h
L형 그루브용접 (4)

맞대기이음 (B)

허용치

설계 시

조립 시

=+2, -0

=+6, -2

=+10°, -0°

=+10°, -5°

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

SMAW

B-U4a

-

=6

=45°

F, H

-

a, h, l

=10

=30°

F, H

-

a, h, l

GMAW

FCAW

B-U4a-GF

-

=5

=30°

H

보호가스 필요

h

=6

=45°

H

보호가스 불필요

h

=10

=30°

H

보호가스 불필요

h
L형 그루브용접 (4)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+2, -0

=6, -2

=+10°, -0°

=+10°, -5°

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

그루브각도

SMAW

TC-U4a

=6

=45°

모든자세

-

a, k

=10

=30°

F, OH, H

-

a, k

GMAW

FCAW

TC-U4a-GF

=5

=30°

모든자세

보호가스 필요

k

=10

=30°

F

보호가스 불필요

k

=6

=45°

모든자세

보호가스 불필요

k

SAW

TC-U4a-S

=10

=30°

F

-

k

=6

=45°
L형 그루브용접 (4)

맞대기이음 (B)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-U4b

-

=0~3

=0~3

=45°

+2, -0

+2, -0

+10°, -0°

+2, -3

제한없음

10°, -5°

F, H

-

a, c, h, l

GMAW

FCAW

B-U4b-GF

-

H

보호가스

불필요

c, h
L형 그루브용접 (4)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

TC-U4b

=0~3

=0~3

=45°

+2, -0

+2, -0

+10°, -0°

+2, -3

제한없음

10°, -5°

모든자세

-

a, c, k

GMAW

FCAW

TC-U4b-GF

모든자세

보호가스

불필요

c, k

SAW

TC-U4b-S

=0

=최대 6

=60°

±0

+0, -3

+10°, -0°

+6, -0

±2

10°, -5°

F

-

c, k
K형 그루브용접 (5)

맞대기이음 (B)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-U5a

-

=0~3

=0~3

=45°

=0°~15°

+2, -0

+2, -0

+=+10°, -0°

+2, -3

제한없음

+=+10°, -5°

F, H

-

a, c, f,

h, l

GMAW

FCAW

B-U5-GF

-

=0~3

=0~3

=45°

=0°~15°

+2, -0

+2, -0

+=+10°, -0°

+2, -3

제한없음

+=+10°, -5°

H

보호가스

불필요

c, f, h
K형 그루브용접 (5)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

TC-U5b

=0~3

=0~3

=45°

+2, -0

+2, -0

+10°, -0°

+2, -3

제한없음

+10°, -5°

모든자세

-

a, c, f, k

GMAW

FCAW

TC-U5-GF

모든자세

보호가스

불필요

c, f, k

SAW

TC-U5-S

=0

=최대 5

=60°

±0

+0, -5

+10°, -0°

+2, -0

±2

+10°, -5°

F

-

c, f, k
U형 그루브용접 (6)

맞대기이음 (B)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+2, -0

=+2, -3

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=±2

=제한없음

=+3, -0

=+3, -0

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

B-U6

=0~3

=45°

=3

=6

모든자세

-

a, c, h

=0~3

=20°

=3

=6

F, OH

-

a, c, h

C-U6

=0~3

=45°

=3

=6

모든자세

-

a, c, k

=0~3

=20°

=3

=6

F, OH

-

a, c, k

GMAW

FCAW

B-U6-GF

=0~3

=20°

=3

=6

모든자세

보호가스

불필요

c, h

C-U6-GF

=0~3

=20°

=3

=6

모든자세

보호가스

불필요

c, k

SAW

B-U6-S

최소 16

최소 16

=0

=20°

=최소 6

=6

F

-

c, h

C-U6-S

최소 16

최소 16

=0

=20°

=최소 6

=6

F

-

c, k
양면 U형 그루브용접 (7)

맞대기이음 (B)

백가우징

허용치

설계 시

조립 시

B-U7와 B-U7-GF의 경우

=+2, -0

=+2, -3

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=±2, -0

=무제한

=+6, -0

=±2

B-U7-S 경우

=±0

=+2, -0

=+0, -6

=±2

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

B-U7

-

=0~3

=45°

=3

=6

모든자세

-

a, c, f, h

=0~3

=20°

=3

=6

F, OH

-

a, c, f, h

GMAW

FCAW

B-U7-GF

-

=0~3

=20°

=3

=6

모든자세

보호가스

불필요

c, f, h

SAW

B-U7-S

-

=0

=20°

=최대 6

=6

F

-

c, f, h
J형 그루브용접 (8)

맞대기이음 (B)

백가우징

허용치

설계 시

조립 시

=+2, -0

=+2, -3

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=+2, -0

=제한없음

=+6, -0

=±2

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

B-U8

-

=0 to 3

=45°

=3

=10

F, H

-

a, c, h, l

GMAW

FCAW

B-U8-GF

-

=0 to 3

=30°

=3

=10

수평자세

보호가스불필요

c, h
J형 그루브용접 (8)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+2, -0

=+2, -3

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=+2, -0

=제한없음

=+6, -0

=±2

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

TC-U8a

=0~3

=45°

=3

=10

모든자세

-

a, c, h

=0~3

=30°

=3

=10

F, OH

-

a, c, h

GMAW

FCAW

TC-U8a-GF

=0~3

=30°

=3

=10

모든자세

보호가스

불필요

c, h

SAW

TC-U8a-S

최소 16

최소 16

=0

=30°

=최소 6

=10

F

-

c, h
양면 J형 그루브용접 (9)

맞대기이음 (B)

백가우징

허용치

설계 시

조립 시

=+2, -0

=+2, -3

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=+2, -0

=제한없음

=+3, -0

=±2

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

B-U9

-

=0~3

=45°

=3

=10

F, H

-

a, c, f, h, l

GMAW

FCAW

B-U9-GF

-

=0~3

=30°

=3

=10

H

보호가스

불필요

c, f, h
양면 J형 그루브용접 (9)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+2, -0

=+2, -3

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=+2, -0

=제한없음

=+3, -0

=±2

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

TC-U9a

=0~3

=45°

=3

=10

모든자세

-

a, c, f, k

=0~3

=30°

=3

=10

F, OH

-

c, f, k

GMAW

FCAW

TC-U9a-GF

=0~3

=30°

=3

=10

모든자세

보호가스

불필요

c, f, k

SAW

TC-U9a-S

최소10

최소10

=0

=30°

=6

=10

F

-

c, f, k
I형 그루브용접 (1)

맞대기이음 (B)

모서리이음 (C)

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-L1a

최대 1/4

-

=

+1/16, -0

+1/4, -1/16

모든자세

-

a, h

C-L1a

최대 1/4

=

+1/16, -0

+1/4, -1/16

모든자세

-

h

GMAW

FCAW

B-L1a-GF

최대 3/8

-

=

+1/16, -0

+1/4, -1/16

모든자세

보호가스

불필요

h
I형 그루브용접 (1)

맞대기이음 (B)

백가우징

(B-L1-S 제외)

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-L1b

최대 1/4

-

=

+1/16,-0

+1/16, -1/8

모든자세

-

a, c, h

GMAW

FCAW

B-L1b-GF

최대 3/8

-

=0~1/8

+1/16,-0

+1/16, -1/8

모든자세

보호가스

불필요

c, h

SAW

B-L1-S

최대 3/8

-

=0

±0

+1/16, -0

F

-

e, h

SAW

B-L1a-S

최대 5/8

-

=0

±0

+1/16, -0

F

-

c, h
V형 그루브용접 (2)

모서리이음 (C)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

C-U2

=0~1/8

=0~1/8

=60°

+1/16, -0

+1/16, -0

+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

+10°, -5°

모든자세

-

a, c, k

GMAW

FCAW

C-U2-GF

=0~1/8

=0~1/8

=60°

+1/16, -0

+1/16, -0

+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

+10°, -5°

모든자세

보호가스

불필요

c, k

SAW

C-U2b-S

최소 1

=0

=최대 1/4

=60°

±0

+1/4, -0

+10°, -0°

+1/16, -0

±1/16

+10°, -5°

F

-

e, k
양면 V형 그루브용접 (3)

맞대기이음 (C)

백가우징

B-U3c-S에만 적용

S

초과

이하

1-3/8

2

2-1/2

2-1/2

3

1-3/4

3

3-5/8

2-1/8

3-5/8

4

2-1/2

4

4-3/4

2-3/4

4-3/4

5-1/2

3

5-1/2

6-1/4

3-3/4

＞6-1/4 또는 ≤2 경우

=2/3(-1/4)

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-U3b

-

=0~1/8

=0~1/8

==60°

+1/16, -0

+1/16, -0

+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

+10°, -5°

모든자세

-

a, c, f, h

GMAW

FCAW

B-U3-GF

모든자세

보호가스

불필요

c, f,

h

SAW

B-U3c-S

-

=0

=최소1/4

==60°

+1/16, -0

+1/4, -0

+10, -0°

+1/16, -0

+1/4, -0

+10°, -5°

F

-

c, f,

h

:표 우측 상단 참조

= - (+)
V형 그루브용접 (2)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+1/16, -0

=+1/4, -1/16

=+10°, -0°

=+10°, -5°

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

SMAW

C-U2a

=1/4

=45°

모든자세

-

a, k

=3/8

=30°

F, V, OH

-

a, k

=1/2

=20°

F, V, OH

-

a, k

GMAW

FCAW

C-U2a-GF

=3/16

=30°

F, V, OH

보호가스 필요

k

=3/8

=30°

F, V, OH

보호가스 불필요

k

=1/4

=45°

F, V, OH

보호가스 불필요

k

SAW

C-L2a-S

최대 2

=1/4

=30°

F

-

k

SAW

C-U2-S

=5/8

=20°

F

-

k
V형 그루브용접 (2)

맞대기이음 (B)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-U2

-

=0 to 1/8

=0 to 1/8

=60°

+1/16, -0

+1/16, -0

+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

+10°, -5°

모든자세

-

a, c, h

GMAW

FCAW

B-U2-GF

-

=0 to 1/8

=0 to 1/8

=60°

+1/16, -0

+1/16, -0

+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

+10°, -5°

모든자세

보호가스

불필요

c, h

SAW

B-L2c-S

1/2 초과

1 이하

-

=0

=최소 1/4

=60°

=±0

=+1/4, -0

=+10°, -0°

+1/16, -0

제한없음

+10°, -5°

F

-

c, h

1 초과

1-1/2 이하

-

=0

=최소 3/8

=60°

1-1/2 초과

2 이하

-

=0

=최소 1/2

=60°
Square-groove weld (1)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

TC-L1b

최대 6

=

+2, -0

+2, -3

모든자세

-

a, c

GMAW

FCAW

TC-L1-GF

최대 10

=0 to 3

+2, -0

+2, -3

모든자세

보호가스

불필요

c

SAW

TC-L1-S

최대 10

=0

±0

+2, -0

F

-

c
V형 그루브용접 (2)

맞대기이음 (B)

허용치

설계 시

조립 시

=+1/16, -0

=+1/4, -1/16

=+10°, -0°

=+10°, -5°

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

그루브각도

SMAW

B-U2a

-

=1/4

=45°

모든자세

-

a, h

=3/8

=30°

F, V, OH

-

a, h

=1/2

=20°

F, V, OH

-

a, h

GMAW

FCAW

B-U2a-GF

-

=3/16

=30°

F, V, OH

보호가스 필요

h

=3/8

=30°

F, V, OH

보호가스 불필요

h

=1/4

=45°

F, V, OH

보호가스 불필요

h

SAW

B-L2a-S

최대 2

-

=1/4

=30°

F

-

h

SAW

B-U2-S

-

=5/8

=20°

F

-

h
L형 그루브용접 (4)

맞대기이음 (B)

허용치

설계 시

조립 시

=+1/16, -0

=+1/4, -1/16

=+10°, -0°

=+10°, -5°

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

SMAW

B-U4a

-

=1/4

=45°

F, H

-

a, h, l

=3/8

=30°

F, H

-

a, h, l

GMAW

FCAW

B-U4a-GF

-

=3/16

=30°

F

보호가스 필요

h

=1/4

=45°

F

보호가스 불필요

h

=3/8

=30°

F

보호가스 불필요

h
L형 그루브용접 (4)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+1/16, -0

=+1/4, -1/16

=+10°, -0°

=+10°, -5°

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

그루브각도

SMAW

TC-U4a

=1/4

=45°

모든자세

-

a, k

=3/8

=30°

F, OH, H

-

a, k

GMAW

FCAW

TC-U4a-GF

=3/16

=30°

모든자세

보호가스 필요

k

=3/8

=30°

F

보호가스 불필요

k

=1/4

=45°

모든자세

보호가스 불필요

k

SAW

TC-U4a-S

=3/8

=30°

F

-

k

=1/4

=45°
L형 그루브용접 (4)

맞대기이음 (B)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-U4b

-

=0~1/8

=0~1/8

=45°

+1/16, -0

+1/16, -0

+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

10°, -5°

F, H

-

a, c, h, l

GMAW

FCAW

B-U4b-GF

-

H

보호가스

불필요

c, h
L형 그루브용접 (4)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

TC-U4b

=0 to 1/8

=0 to 1/8

=45°

+1/16, -0

+1/16, -0

+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

10°, -5°

모든자세

-

a, c, k

GMAW

FCAW

TC-U4b-GF

모든자세

보호가스

불필요

c, k

SAW

TC-U4b-S

=0

=최대 1/4

=60°

±0

+0, -1/8

+10°, -0°

+1/4, -0

±1/16

10°, -5°

F

-

c, k
K형 그루브용접 (5)

맞대기이음 (B)

백가우징

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

B-U5a

-

=0~1/8

=0~1/8

=45°

=0°~15°

+1/16, -0

+1/16, -0

+=+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

+=+10°, -5°

F, H

-

a, c, f, h, l

GMAW

FCAW

B-U5-GF

-

=0 to 1/8

=0 to 1/8

=45°

=0° to 15°

+1/16, -0

+1/16, -0

+=+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

+=+10°, -5°

H

보호가스

불필요

c, f, h
K형 그루브용접 (5)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

루트면

개선각

허용치

설계 시

조립 시

SMAW

TC-U5b

=0~1/8

=0~1/8

=45°

+1/16, -0

+1/16, -0

+10°, -0°

+1/16, -1/8

제한없음

+10°, -5°

모든자세

-

a, c, f, k

GMAW

FCAW

TC-U5-GF

모든자세

보호가스

불필요

c, f, k

SAW

TC-U5-S

=0~1/8

=최대 3/16

=60°

±0

+0, -3/16

+10°, -0°

+1/16, -0

±1/16

+10°, -5°

F

-

c, f, k
U형 그루브용접 (6)

맞대기이음 (B)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+1/16, -0

=+1/16, -1/8

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=±1/16

=제한없음

=+1/8, -0

=+1/8, -0

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트

개선각

루트면

반경

SMAW

B-U6

=0 to 1/8

=45°

=1/8

=1/4

모든자세

-

a, c, h

=0 to 1/8

=20°

=1/8

=1/4

F, OH

-

a, c, h

C-U6

=0 to 1/8

=45°

=1/8

=1/4

모든자세

-

a, c, k

=0 to 1/8

=20°

=1/8

=1/4

F, OH

-

a, c, k

GMAW

FCAW

B-U6-GF

=0 to 1/8

=20°

=1/8

=1/4

모든자세

보호자세

불필요

c, h

B-U6-GF

=0 to 1/8

=20°

=1/8

=1/4

모든자세

보호자세

불필요

c, k

SAW

B-U6-S

최소 5/8

최소 5/8

=0

=20°

=최소 1/4

=1/4

F

-

c, h

C-U6-S

최소 5/8

최소 5/8

=0

=20°

=최소 1/4

=1/4

F

-

c, k
양면 U형 그루브용접 (7)

맞대기이음 (B)

백가우징

허용치

설계 시

조립 시

B-U7, B-U7-GF의 경우

=+1/16, -0

=+1/16, 1/8

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=±1/16, -0

=제한없음

=+1/8, -0

=±1/16

B-U7-S의 경우

=±0

=+1/16, -0

=+0, -1/4

=±1/16

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트 간격

개선각

루트면

반경

SMAW

B-U7

-

=0 to 1/8

=45°

=1/8

=1/4

모든자세

-

a, c, f, h

=0 to 1/8

=20°

=1/8

=1/4

F, OH

-

a, c, f, h

GMAW

FCAW

B-U7-GF

-

=0 to 1/8

=20°

=1/8

=1/4

모든자세

보호자세

불필요

c, f, h

SAW

B-U7-S

-

=0

=20°

=최대 1/4

=1/4

아래보기자세

-

c, f, h
J형 그루브용접 (8)

맞대기이음 (B)

백가우징

허용치

설계 시

조립 시

=+1/16, -0

=+1/16, -1/8

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=+1/16, -0

=제한없음

=+1/4, -0

=±1/16

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

B-U8

-

=0~1/8

=45°

=1/8

=3/8

F, H

-

a, c, h, l

GMAW

FCAW

B-U8-GF

-

=0~1/8

=30°

=1/8

=3/8

F

보호자세

불필요

c, h
J형 그루브용접 (8)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+1/16, -0

=+1/16, -1/8

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=+1/16, -0

=제한없음

=+1/4, -0

=±1/16

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

TC-U8a

=0~1/8

=45°

=/8

=3/8

모든자세

-

a, c, h

=0~1/8

=30°

=1/8

=3/8

F, OH

-

a, c, h

GMAW

FCAW

TC-U8a-GF

=0~1/8

=30°

=1/8

=3/8

모든자세

보호자세

불필요

c, h

SAW

TC-U8a-S

최소 5/8

최소 5/8

=0

=30°

=최소 1/4

=3/8

F

-

c, h
양면 J형 그루브용접 (9)

맞대기이음 (B)

백가우징

허용치

설계 시

조립 시

=+1/16, -0

=+1/16, -1/8

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=+1/16, -0

=제한없음

=+1/8, -0

=±1/16

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

B-U9

-

=0~1/8

=45°

=1/8

=3/8

F, H

-

a, c, h

GMAW

FCAW

B-U9-GF

-

=0~1/8

=30°

=1/8

=3/8

H

보호자세

불필요

c, h
양면 J형 그루브용접 (9)

T이음 (T)

모서리이음 (C)

허용치

설계 시

조립 시

=+1/16, -0

=+1/16, -1/8

=+10°, -0°

=+10°, -5°

=+1/16, -0

=제한없음

=+1/8, -0

=±1/16

용접

방법

이음

상세기호

모재 두께

(=무제한)

그루브 가공

허용

용접자세

FCAW

보호가스

비고

루트간격

개선각

루트면

반경

SMAW

TC-U9a

=0~1/8

=45°

=1/8

=3/8

모든자세

-

a, c, f, k

=0~1/8

=30°

=1/8

=3/8

F, OH

-

c, f, k

GMAW

FCAW

TC-U9a-GF

=0~1/8

=30°

=1/8

=3/8

모든자세

보호자세

불필요

c, f, k

SAW

TC-U9a-S

최소 3/8

최소 3/8

=0

=30°

=1/4

=3/8

아래보기자세

-

c, f, k